Kristallographie.  Mineralphysik.  Mineralchemie.        -  167  - 
Kraft  nicht  zu  weit  voneinander  abweichen.  Es  wurden  Messungen  an 
konstant  zusammengesetzten,  aber  verschieden,  und  zwar  intensiv  gefärbten 
Mineralien  (Quarz,  Flußspat,  Diamant)  angestellt. 
Diamant.  Geschliffen  als  Brillanten,  Flächen  nicht  ganz  tadellos. 
Messungen  der  Brechungsindizes  durch  Minimalablenkung  bei  18 — 20°  C. : 
Brechungskoeffizienten : 
1.  Diamant,  tiefbraun  I,  y  .  .  .  .  .  2,4173 
an    3    verschiedenen  >.....  2,4175 
Stellen  gemessen     J   2,4175 
2.  Diamant,  tiefbraun  II,  \   2,4177  Mittelwert 
an  2  Stellen  gemessen  J  .....  .  2,4178  y  2,4175  +  0;0003. 
3.  Diamant,  tiefgelb  .  ....  .  .  .  2,4174 
4.  Diamant,  grün  .........  2,4172 
5.  Diamant,  goldtopasfarbig    ....  2,4174  j 
Für  farblosen  Diamant  hatte  derselbe  Verf.  früher  (Tschermak's  Min. 
u.  petr.  Mitt.  15.  1896)  gefunden:  2,4175  +  0,0001;  es  scheint  demnach, 
als  ob  sich  die  Änderung  der  Lichtbrechung  bei  den  gefärbten  Steinen 
schon  in  der  vierten  Stelle  geltend  machte,  jedenfalls  betragen  aber  die 
Schwankungen  der  Lichtbrechuug  weniger  als  einige  Einheiten  der  vierten 
Dezimale.  Ein  anderer,  2|karätiger,  goldtopasähnlicher  Brillant  zeigte 
an  Sonnenlicht  eine  sehr  starke  Fluoreszenz  zwischen  grasgrün  und  hell- 
braunrot; zu  den  obigen  Messungen  war  er  nicht  geeignet. 
Flußspat  ergab  genauere  Eesul täte  bei  16 — 21°,  meistens  bei  18°, 
mit  sorgfältigst  hergestellten  Prismen,  drei  von  jedem  Vorkommen,  außer 
Wölsendorf,  von  wo  nur  ein  brauchbares  gewonnen- werden  konnte,  da 
die  massenhaften  Einschlüsse  störend  wirken. 
Fundort  und  Farbe 
Brechungskoeffizienten 
Prisma 
Mittel- 
Grenz- 
I 
II 
III 
werte 
f ehler 
1.  Schwarz wald,  farblos  . 
1,43377 
1,43381 
1,43382 
1,43380 
+  0,00003 
2.  Schweiz,  farblos  .    .  . 
(373) 
379 
382 
378 
5 
3.  Tirol,  farblos  .... 
380 
381 
384 
382 
2 
4.  Spanien,  farblos  .    .  . 
379 
380 
381 
380 
1 
5.  Göschenen  Alp,  rosa  . 
377 
382 
385 
381 
4 
6.  Schweiz,  blaßgrün  .  . 
379 
380 
381 
380 
1 
7.  Appenzell,  grün  .    .  . 
381 
385 
385 
384 
3 
8.  Wölsendorf,  tiefblau  . 
383 
383 
9.  Weardale,  gelblich  .  . 
394 
397 
401 
397 
4 
10.        „  grünblau 
397 
398 
402 
399 
3 
IIa.      „         violett    .  . 
437 
439 
439 
438 
1 
IIb.      „     Prisma  IIa,  III 
durch  Erhitzen  entfärbt 
und  zersplittert 
1  Splitter  a  . 
431 
441 
j  436 
5 
